( 99' ) 



Sable blanc , aSo grammes. 



Carbonate de soude pur et sec loo » 



Carbonate de chaux pur 5o » 



Charbon d'amidon 2 » 



n Le vei-re obtenu était bien fondu, bien affiné et parfaitement blanc. 

 Même résultat en remplarant le charbon par le bore, le siliciinn et l'iiydro- 

 gène. Ces métalloïdes ne colorent pas le verre exem|3t de sultate, le verre pur, 

 si je puis m'exprimer ainsi; mais ajoutez préalablement à ces mélanges - de 

 centième de leur poids de sidfate, vous obtiendrez un verre d'une couleiu- 

 jaune légère; avec ^ centième la teinte sera plus prononcée; avec 2 ou 3 cen- 

 tièmes elle le sera davantage, et on reconnaîtra facilement que son intensité 

 est proportionnelle à la quantité de sulfate ajoutée à la composition destinée 

 à faire le verre. Par la même raison, on peut, sans déterminer par l'analyse 

 laproportion desulfatecoutenue dans un verre blancdu commerce, la juger 

 approximativement par la couleiu' plus ou moins foncée que prendra le 

 verre après avoir été chauffé avec du charbon. 



» Le verre pur (j'appelle ainsi, je l'ai déjà dit, celui fait avec un sel de 

 soude exempt de sulfate) est coloré en jaune soit par le soufre, soit par un 

 sulfure alcalin ou terreux. Le soufre se comporte avec ce verre absolument 

 comme avec ceux du connncrce. 



» On devait s'attendre à ce résultat que faisaient prévoir les observations 

 et les expériences consignées dans ce Mémoire. 



1) Au lieu de préparer pour le commerce le verre jaune avec du charbon, 

 on peut l'obtenir directement avec le sulfure de calcium, mais il ne faut 

 pas oublier que le sulfate contenu dans le carbonate agit comme combu- 

 rant et fait disparaître une quantité correspondante de sulfure; ce n'est donc 

 que lorsque ce sulfate a été détrtiit que l'excès de sidfure colore le verre. 

 Je citerai à l'appui de cette assertion les expériences suivantes. 



» On a fondu le mélange suivant : 



[ Sable blanc aSo grammes. 



' Carbonate de soude à go degrés. ico >> 



I Carbonate de chaux 5o » 



l Sulfure de calcium 20 ou 10 pour 100 ([). 



» On a obtenu un verre jaune très-foncé et à peine translucide. 



(i) Préparé en calcinant au rouge un mélange de i5o grammes de charl)on de bois et 

 2 kilogrammes de plâtre. Le sulfure contenait encore une certaine quantité de sulfate. 



